— 174 — 



dosa. Su madera, en extremo resinosa, se distingue fácilmente 

 de todas las enumeradas en este trabajo, y casi puede decirse de 

 todas las del Archipiélago, por la falta de vasos, carácter his- 

 tológico que diferencia bien las coniferas de las angiospermas, 

 prescindiendo de los primeros anillos que, como es sabido, tam- 

 bién los tienen ; pero que ademas casi nunca se ven en la made- 

 ra ya formada; la presencia de canales resiníferos abundantes, 

 dá también á conocer esta especie. Ejemplares de Negros, para 

 mí dudosos, dieron una elasticidad de 0,0028 m, ; una resisten- 

 cia máxima expresada por la ruptura á la carga de 31,286 kilo- 

 gramos; peso en el aire de 7,640 gr., y específico 0,610. Más 

 confianza merecen los obtenidos de experiencias hechas con 

 otros procedentes de Zambales, en cuyos montes es bastante 

 frecuente, y son: elasticidad 0,003 límite de resistencia á 

 una carga de 52.163 kilóg. ; peso en el aire de 7,889 gr., y 

 específico 0,623. El pino de Cagayan dió un peso en el aire 

 de 7,090 gr,, y específico 0,588, no habiéndose determinado 

 su elasticidad y resistencia máxima. El de llocos dió para la 

 primera una dilatación de la fibra de 0,0028 m,, y para la se- 

 gunda fué necesaria la carga de 36,347 kilóg. Como términos 

 medios, prescindiendo de los ejemplares de Negros designados 

 con este nombre, se tienen elasticidad 0,0028 m.; resistencia 

 máxima de 44,255 kilóg.; peso en el aire 7,250 gr., y especí- 

 fico 0,606. De todos son de desear experiencias más completas 

 y detalladas. Esta madera no acude al mercado de Manila ni 

 es objeto de exportación ; si los pinos se resináran sistemática- 

 mente, podrían sacarse bastantes utilidades de los montes del 

 NO. de Luzon, improductivos hoy. 



63. Santal ó Santor. — Sandoricum indicum, Cav. {Fam. Me- 

 liáceas.) — Arbol que llega á adquirir hasta 12 metros de altu- 

 ra por uno de diámetro. — Su madera es rojiza, de textura fuer- 

 te, fibra ondeada y con los poros visibles ; rompe en astilla cor- 

 ta y dá una viruta fina y algo ondeada. Se emplea poco en 



